Bahan bakar nuklir

jmpl|Diagram Animasi Reaktor Air Bertekanan
jmpl|Diagram pembangkit listrik tenaga nuklir dengan reaktor air bertekananr.
Bahan bakar nuklir adalah semua jenis material yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi nuklir, demikian bila dianalogikan dengan bahan bakar kimia yang dibakar untuk menghasilkan energi. Hingga saat ini, bahan bakar nuklir yang umum dipakai adalah unsur berat fissil yang dapat menghasilkan reaksi nuklir berantai di dalam reaktor nuklir; Bahan bakar nuklir dapat juga berarti material atau objek fisik (sebagai contoh bundel bahan bakar yang terdiri dari batang bahan bakar yang disusun oleh material bahan bakar, bisa juga dicampur dengan material struktural, material moderator atau material pemantul (reflector) neturon. Bahan bakar nuklir fissil yang sering digunakan adalah 235U dan 239Pu, dan kegiatan yang berkaitan dengan penambangan, pemurnian, penggunaan dan pembuangan dari material-material ini termasuk dalam siklus bahan bakar nuklir. Siklus bahan bakar nuklir penting adanya karena terkait dengan PLTN dan senjata nuklir.

Tidak semua bahan bakar nuklir digunakan dalam reaksi fissi berantai. Sebagai contoh, 238Pu dan beberapa unsur ringan lainnya digunakan untuk menghasilkan sejumlah daya nuklir melalui proses peluruhan radioaktif dalam generator radiothermal, dan baterai atom. Isotop ringan seperti 3H (tritium) digunakan sebagai bahan bakar fusi nuklir. Bila melihat pada energi ikat pada isotop tertentu, terdapat sejumlah energi yang bisa diperoleh dengan memfusikan unsur-unsur dengan nomor atom lebih kecil dari besi, dan memfisikan unsur-unsur dengan nomor atom yang lebih besar dari besi.

 Jenis bahan bakar nuklir 
Bahan bakar nuklir dapat berwujud padat, cair, dan bahkan gas, meskipun bahan bakar padat adalah yang paling umum digunakan. Berikut adalah rinciannya: 
 Bahan bakar padat adalah jenis bahan bakar nuklir yang paling sering digunakan pada reaktor komersial saat ini. 
 Uranium Dioksida (UO2): Bahan bakar ini berbentuk pelet keramik yang terbuat dari uranium yang diperkaya, biasanya U-235. Pelet ini kemudian dimasukkan ke dalam tabung paduan zirkonium untuk membentuk batang bahan bakar.
 Bahan Bakar Campuran Oksida (MOX): Bahan bakar ini menggabungkan plutonium dan uranium yang telah didaur ulang dari bahan bakar bekas, kemudian dibentuk menjadi pelet.
 Logam:  Sejarahnya, bahan bakar logam uranium murni digunakan pada beberapa reaktor generasi awal. Saat ini, beberapa reaktor cepat bereksperimen dengan paduan logam seperti uranium–zirkonium.
 Torium: Torium adalah alternatif yang dapat digunakan pada siklus bahan bakar nuklir, meskipun penggunaannya belum meluas seperti uranium.
 Bahan Bakar TRISO: Bahan bakar ini terdiri dari inti uranium, plutonium, atau torium yang dilapisi dengan beberapa lapisan bahan keramik untuk menahan produk fisi. Bahan bakar ini digunakan pada reaktor suhu tinggi. 
 Bahan bakar nuklir cair
 Garam Cair: Bahan bakar nuklir terlarut dalam campuran garam cair, seperti fluorida. Reaktor garam cair (MSR) menggunakan jenis bahan bakar ini.
 Larutan Uranyl: Garam uranyl yang dilarutkan dalam air. Jenis bahan bakar ini biasanya digunakan pada reaktor riset dan eksperimen.
 Paduan Logam Cair: Paduan logam cair, seperti paduan plutonium-galium, juga telah dieksperimenkan sebagai bahan bakar. 
 Bahan bakar nuklir gas jarang digunakan. Namun, penelitian awal telah mengeksplorasi penggunaan bahan bakar gas untuk reaksi nuklir. 
 Uranium Hexafluoride (UF6): Ini adalah senyawa uranium yang berbentuk gas. Meskipun tidak digunakan langsung sebagai bahan bakar pada reaktor komersial, UF6 merupakan bagian penting dari proses pengayaan uranium. 

 Bahan bakar nuklir cair 
Bahan bakar nuklir cair adalah campuran garam cair yang mengandung bahan fisil seperti uranium atau thorium, yang digunakan dalam reaktor nuklir jenis khusus seperti Reaktor Garam Cair (Molten Salt Reactor/MSR). Bahan bakar ini memungkinkan operasi pada suhu tinggi dengan tekanan rendah, dan memungkinkan penambahan bahan bakar atau penyaringan produk fisi selama operasi reaktor, tanpa perlu pemadaman total. 

Campuran garam cair yang digunakan sebagai bahan bakar adalah garam aktinida (seperti fluorida atau klorida dari torium/uranium) yang dicampur dengan garam lain. Bahan bakar ini dilarutkan dalam pendingin garam cair untuk menghasilkan panas melalui fisi nuklir. Panas ini kemudian ditransfer ke loop sekunder untuk menggerakkan turbin listrik. Uranium, plutonium, dan torium dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam MSR. MSR memiliki fitur keselamatan bawaan; jika suhu terlalu panas, garam akan mengembang secara alami dan mengurangi efektivitas reaksi fisi, yang akhirnya mematikan reaktor. Bahan bakar baru dapat ditambahkan dan bahan bakar bekas dapat disaring selama reaktor beroperasi, yang menghilangkan kebutuhan akan pengisian bahan bakar secara terjadwal. Suhu operasi yang tinggi memungkinkan konversi daya yang lebih efisien dibandingkan reaktor konvensional. 

Jenis-jenisnya
 Bahan bakar padat dalam pendingin garam cair: Beberapa desain menggunakan bahan bakar padat tradisional, tetapi menggunakan garam cair sebagai pendinginnya. 
 Bahan bakar cair: Desain lain di mana material fisil (uranium atau thorium) dilarutkan langsung ke dalam pendingin garam cair. 
 Bahan bakar cair tertahan: Bahan bakar cair dimasukkan ke dalam tabung logam tertutup, dan garam cair terpisah digunakan sebagai pendingin. 

Bahan bakar nuklir cair, yang digunakan pada jenis reaktor garam cair (Molten Salt Reactor/MSR), umumnya terdiri dari senyawa garam halida yang melarutkan bahan-bahan fisil. Berbeda dengan reaktor konvensional yang menggunakan bahan bakar padat seperti pelet uranium dioksida (UO2}, bahan bakar cair ini memiliki bahan bakar dan pendingin yang dicampur menjadi satu. Berikut adalah senyawa-senyawa yang umum digunakan dalam bahan bakar nuklir cair: 

Bahan fisil utama 
 Uranium-tetrafluorida (UF4): Garam uranium ini berperan sebagai sumber bahan fisil dalam campuran bahan bakar. Isotop yang digunakan bisa (U-235) (seperti pada reaktor konvensional) atau (U-233) yang berasal dari transmutasi torium.
 Plutonium-trifluorida (PuF3): Senyawa plutonium juga dapat dilarutkan ke dalam campuran garam cair, sehingga MSR bisa menggunakan siklus bahan bakar uranium-plutonium.
 Uranium-dioksida (UO2} dalam larutan garam: Meskipun bahan bakar biasanya berupa garam halida, varian desain tertentu dapat menggunakan bahan bakar (UO2} yang dilarutkan dalam garam cair. 

Bahan fertil (untuk menghasilkan bahan bakar baru) 
 Torium-tetrafluorida (ThF4): Torium-232 (Th-232)) tidak bersifat fisil, tetapi dapat menyerap neutron untuk bertransmutasi menjadi Uranium-233 (U-233)) yang fisil. Senyawa torium ini sering dicampur ke dalam garam bahan bakar untuk memperluas siklus bahan bakar nuklir. Reaktor garam cair torium pertama kali diselidiki di AS pada tahun 1960-an, dan kini kembali menarik perhatian di banyak negara, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Indonesia. Perusahaan seperti Thorcon Power sedang mengembangkan teknologi ini untuk dibangun secara komersial di Indonesia, dengan target untuk dapat memberikan energi listrik yang lebih murah dan efisien. 

Garam pembawa atau pelarut 
Bahan-bahan fisil dan fertil di atas dilarutkan dalam campuran garam leleh. Jenis garam pembawa yang paling umum adalah campuran fluorida. 
 LiF-BeF2 (disebut FLiBe): Campuran litium fluorida dan berilium fluorida ini adalah pelarut yang banyak dipelajari untuk MSR. Campuran ini tetap cair tanpa tekanan dari sekitar 459°C hingga 1430°C.
 Garam klorida (misalnya NaCl): Beberapa desain reaktor juga mempertimbangkan penggunaan garam berbasis klorida, seperti natrium klorida (NaCl), untuk melarutkan bahan fisil. 

Senyawa campuran lainnya 
Selain komponen utama, senyawa lain dapat ditambahkan untuk mengoptimalkan sifat fisik dan kimia bahan bakar. 
 Kalium fluorida (KF): Bisa ditambahkan ke dalam campuran garam sebagai bagian dari garam pembawa.
 Zirkonium tetrafluorida (ZrF4): Senyawa ini kadang digunakan dalam campuran garam untuk memengaruhi sifat-sifat material. 

Jika bahan bakar nuklir cair mengalami overheat, dapat terjadi pelelehan nuklir yang parah di mana bahan bakar dan komponen inti reaktor meleleh. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pendingin, peningkatan tekanan, dan pelepasan radiasi yang berbahaya jika bahan bakar yang meleleh menembus bejana reaktor atau penahan. 

Penyebab overheat bahan bakar nuklir cair
 Kehilangan pendingin: Terjadi ketika cairan pendingin hilang atau tidak mengalir dengan benar, sehingga panas tidak dapat disalurkan dari inti reaktor. 
 Masalah tekanan: Pada beberapa jenis reaktor, hilangnya kontrol tekanan dapat menyebabkan cairan pendingin mendidih dan menguap. Jika ini terjadi, reaktor dapat mengering dan menjadi terlalu panas. 
 Reaksi berantai yang tidak terkendali: Jika reaksi fisi tidak dikendalikan dengan batang kendali (yang menyerap neutron), akan ada produksi panas yang berlebihan. 

Panas yang berlebihan akan menyebabkan bahan bakar nuklir dan komponen reaktor meleleh. Bahan bakar yang meleleh berubah menjadi "corium," campuran metalik-keramik yang sangat panas. Jika corium yang panas bertemu dengan air, dapat menyebabkan pelepasan uap yang sangat cepat, menyebabkan tekanan berlebih yang dapat merusak sistem reaktor secara struktural. Dalam skenario terburuk, pelelehan dan pelepasan material radioaktif dapat menyebabkan kegagalan struktural pada penahan (containment), yang dapat melepaskan produk fisi ke lingkungan. 

Sistem pendingin yang efektif sangat penting untuk menyalurkan panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi dan produk peluruhan. Bahan bakar nuklir yang telah digunakan tetap panas karena peluruhan radioaktif dan perlu didinginkan untuk jangka waktu yang lama setelah reaktor dimatikan.

 Bahan bakar nuklir untuk reaksi fisi 

Bahan bakar nuklir tradisional yang digunakan di USA dan beberapa negara yang tidak melakukan mendaur ulang bahan bakar nuklir bekas mengikuti empat tahapan seperti yang tampak dalam gambar di atas. Proses di atas berdasarkan siklus bahan bakar nuklir. Pertama, uranium diperoleh dari pertambangan. Kedua, uranium di proses menjadi "yellow cake". Langkah berikutnya bisa berupa mengubah "yellow cake" menjadi UF6 guna proses pengkayaan dan kemudian diubah menjadi uranium dioksida, atau tanpa proses pengkayaan untuk kemudian langsung ke tahap 4 sebagaimana yang terjadi untuk bahan bakar reaktor CANDU.

 Bahan fisil 
250px|jmpl
250px|jmpl
Bahan fisil adalah bahan bakar yang mampu mempertahankan reaksi berantai fisi nuklir dengan memanfaatkan energi termal neutron. Perubahan material pada bahan fisil digunakan untuk mengatur reaktivitas, optimasi dan pemuatan bahan bakar dalam teras reaktor nuklir serta menghasilkan bahan selongsong dan air pendingin yang berinteraksi dengan sinar gamma dan neutron. Sebagian besar bahan bakar nuklir mengandung elemen aktinida fisil berat yang mampu menjalani dan mempertahankan fisi nuklir. Tiga isotop fisil yang paling relevan adalah uranium-233 , uranium-235 dan plutonium-239.

Bahan fisil dari uranium dan plutonium dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar nuklir bekas untuk menghasilkan energi listrik. Hasil absorpsi neutron pada uranium-238 akan menghasilkan plutonium-239 dan isotop uranium-235 yang tidak terbakar yang memiliki kandungan bahan fisil yang lebih banyak dibandingkan uranium alam. Kandungan uranium-235 pada hasil pembakaran uranium alam hanya 0,7% Urainum-235. Sedangkan uranium-235 menghasilkan bahan fisil sebanyak 0.9% dan plutonium-239 sebanyak 0,6% sehingga totalnya menjadi 1,5%. Jumlah ini masih dapat digunakan untuk berbagai reaktor termal konvensional, reaktor pendingan gas maju dengan bahan bakar MOX, atau reaktor cepat dengan bahan bakar plutonium.

Untuk menjadi bahan bakar yang berguna untuk reaksi berantai fisi nuklir, bahan tersebut harus:
 Berada di wilayah kurva energi ikat di mana reaksi berantai fisi dimungkinkan (yaitu, di atas radium)
 Memiliki probabilitas fisi yang tinggi pada penangkapan neutron
 Melepaskan rata-rata lebih dari satu neutron per penangkapan neutron. (Cukup pada setiap fisi, untuk mengkompensasi non-fisi dan penyerapan dalam bahan non-bahan bakar)
 Memiliki waktu paruh yang cukup lama
 Tersedia dalam jumlah yang sesuai

+Rasio tangkap-fisi dari nuklida fisilNeutron termal Neutron epitermalσF (b)σγ (b)% σF (b)σγ (b)%531468.0%233U76014016%5859914.5%235U27514034%75027126.5%239Pu30020040%101036126.3%241Pu57016022%

Nuklida fisil dalam bahan bakar nuklir meliputi:
 Uranium-233 dibiakkan dari thorium-232 dengan penangkapan neutron dengan langkah-langkah peluruhan menengah dihilangkan.
 Uranium-235 yang terdapat dalam uranium alam dan uranium yang diperkaya
 Plutonium-239 dibiakkan dari uranium-238 dengan penangkapan neutron dengan langkah-langkah peluruhan menengah dihilangkan.
 Plutonium-241 dibiakkan dari plutonium-240 secara langsung dengan penangkapan neutron.
Nuklida fisil tidak memiliki peluang 100% mengalami fisi pada penyerapan neutron. Kesempatan tergantung pada nuklida serta energi neutron.

 Racun neutron 
Dalam aplikasi seperti reaktor nuklir, sebuah racun neutron (juga disebut sebuah 'pengisap neutron' atau 'racun nuklir') adalah sebuah zat dengan sebuah penampang pengisapan neutron besar. Dalam aplikasi tersebut, menyerap neutron biasanya merupakan efek yang tidak diinginkan. Namun, bahan penyerap neutron, juga disebut racun, sengaja dimasukkan ke dalam beberapa jenis reaktor untuk menurunkan reaktivitas tinggi dari beban bahan bakar segar awalnya. Beberapa dari racun ini habis karena menyerap neutron selama operasi reaktor, sementara yang lain relatif konstan.

Penangkapan neutron oleh produk fisi paruh pendek dikenal sebagai keracunan reaktor ; Penangkapan neutron oleh produk fisi yang berumur panjang atau stabil disebut slagging reaktor.

 Fabrikasi bahan bakar nuklir, pengayaan dan pemrosesan ulang
300px|jmpl|Bundel bahan bakar nuklir.
ka|jmpl|250px|Grafik yang membandingkan nomor nukleon dengan energi ikat.
Siklus bahan bakar nuklir terdiri dari langkah-langkah front-end yang mempersiapkan uranium untuk digunakan dalam reaktor nuklir dan langkah-langkah back-end untuk secara aman mengelola, menyiapkan, dan membuang bahan bakar bekas—atau bekas —namun masih mengandung radioaktif tinggi.

Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan produksi listrik dari reaktor tenaga nuklir disebut secara kolektif sebagai siklus bahan bakar nuklir. Siklus dimulai dengan penambangan uranium dan diakhiri dengan pembuangan limbah nuklir. Bahan baku bahan bakar nuklir saat ini sebagian besar adalah uranium. Bahan itu harus diproses melalui serangkaian tahapan untuk menghasilkan bahan bakar yang efisien untuk menghasilkan listrik. Bahan bakar bekas juga perlu diperhatikan untuk daur ulang atau pembuangan. Siklus bahan bakar nuklir terdiri dari 'ujung depan', yaitu persiapan bahan bakar, 'masa kerja' di mana bahan bakar digunakan selama operasi reaktor untuk menghasilkan listrik, dan 'ujung akhir', yaitu pengelolaan yang aman bahan bakar nuklir bekas termasuk pemrosesan ulang dan daur ulang, dan pembuangan. Jika bahan bakar bekas tidak diproses ulang, siklus bahan bakar disebut sebagai 'terbuka' atau siklus bahan bakar 'sekali lewat'; jika bahan bakar bekas diproses ulang, dan didaur ulang, itu benar disebut sebagai siklus bahan bakar nuklir 'tertutup'.

Uranium adalah bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir untuk fisi nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan jenis uranium tertentu—U-235—sebagai bahan bakar karena atom-atomnya mudah terbelah. Meskipun uranium sekitar 100 kali lebih umum daripada perak, U-235 relatif jarang hanya di atas 0,7% uranium alami. Konsentrat uranium dipisahkan dari bijih uranium di pabrik uranium atau dari bubur di fasilitas pelindian di tempat. Kemudian diproses di fasilitas konversi dan pengayaan, yang meningkatkan kadar U-235 menjadi 3%–5% untuk reaktor nuklir komersial, dan dibuat menjadi pelet bahan bakar reaktor dan batang bahan bakar di pabrik fabrikasi bahan bakar reaktor.

Ada tiga tahap utama dalam pembuatan struktur bahan bakar nuklir yang digunakan dalam LWR dan PHWR:
 Memproduksi uranium dioksida (UO2) murni dari UF6 atau UO3 yang masuk.
 Memproduksi pelet UO2 keramik dengan kepadatan tinggi dan berbentuk akurat.
 Memproduksi kerangka logam kaku untuk rakitan bahan bakar– terutama dari paduan zirkonium; dan memuat pelet bahan bakar ke dalam batang bahan bakar, menyegelnya dan memasang batang ke dalam struktur perakitan bahan bakar akhir.

Bahan bakar nuklir dimuat ke dalam reaktor dan digunakan sampai rakitan bahan bakar menjadi sangat radioaktif dan harus dipindahkan untuk penyimpanan sementara dan akhirnya dibuang. Pemrosesan bahan bakar bekas secara kimiawi untuk memulihkan sisa produk yang dapat mengalami fisi lagi dalam perakitan bahan bakar baru secara teknis dapat dilakukan, tetapi tidak diizinkan di Amerika Serikat.

 Eksplorasi 
Siklus bahan bakar nuklir dimulai dengan eksplorasi uranium dan pengembangan tambang untuk mengekstraksi bijih uranium. Berbagai teknik digunakan untuk menemukan uranium, seperti survei radiometri udara, pengambilan sampel kimia air tanah dan tanah, dan pengeboran eksplorasi untuk memahami geologi yang mendasarinya. Setelah endapan bijih uranium ditemukan, pengembang tambang biasanya menindaklanjuti dengan pengisian yang berjarak lebih dekat, atau pengeboran pengembangan, untuk menentukan berapa banyak uranium yang tersedia dan berapa biaya untuk memulihkannya.

 Penambangan uranium 
Uranium adalah logam umum yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Dia hadir di sebagian besar batuan dan tanah, di banyak sungai dan di air laut. Uranium sekitar 500 kali lebih banyak daripada emas dan sama banyaknya dengan timah. Ada tiga cara untuk menambang uranium: tambang terbuka, tambang bawah tanah
dan pencucian in situ di mana uranium dilindi langsung dari bijihnya. Produsen bijih uranium terbesar adalah Kazakhstan, Kanada dan Australia. Konsentrasi uranium dalam bijih bisa berkisar dari 0,03% sampai 20%.

Sebelum tahun 1980, sebagian besar uranium AS diproduksi menggunakan teknik tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Saat ini, sebagian besar uranium AS diproduksi menggunakan teknik penambangan solusi yang biasa disebut in-situ-leach (ISL) atau in-situ-recovery (ISR). Proses ini mengekstraksi uranium yang melapisi partikel pasir dan kerikil dari reservoir air tanah. Partikel pasir dan kerikil dipaparkan ke larutan dengan pH yang sedikit dinaikkan dengan menggunakan oksigen, karbon dioksida, atau soda kaustik. Uranium larut ke dalam air tanah, yang dipompa keluar dari reservoir dan diproses di pabrik uranium. Pencucian tumpukan melibatkan penyemprotan larutan cairan asam ke tumpukan bijih uranium yang dihancurkan. Solusinya mengalir ke bawah melalui bijih yang dihancurkan dan melepaskan uranium dari batuan, yang diambil dari bawah tumpukan.

 Penggilingan uranium 
Setelah bijih uranium diekstraksi dari tambang terbuka atau tambang bawah tanah, bijih tersebut disuling menjadi konsentrat uranium di pabrik uranium. Bijih dihancurkan, dihaluskan, dan digiling menjadi bubuk halus. Bahan kimia ditambahkan ke bubuk halus, yang menyebabkan reaksi yang memisahkan uranium dari mineral lainnya. Air tanah dari operasi penambangan solusi diedarkan melalui lapisan resin untuk mengekstraksi dan memekatkan uranium.

Penggilingan umumnya dilakukan di dekat tambang uranium. Yang ditambang bijih uranium dihancurkan dan diolah secara kimia untuk memisahkan uranium. Hasilnya adalah 'yellowcake kue kuning', bubuk kuning uranium oksida (U3O8). Di dalam yellowcake konsentrasi uranium dinaikkan menjadi lebih dari 80%. Setelah penggilingan, konsentrat kue kuning dikirim ke fasilitas konversi.

Terlepas dari namanya, produk uranium pekat biasanya berwarna hitam atau coklat yang disebut yellowcake (U 3 O 8 ). Bijih uranium yang ditambang biasanya menghasilkan satu hingga empat pon U3O8 per ton bijih, atau 0,05% hingga 0,20% yellowcake . Bahan limbah padat dari operasi tambang pit dan bawah tanah disebut tailing pabrik . Air olahan dari penambangan solusi dikembalikan ke reservoir air tanah tempat proses penambangan diulang.

 Konversi yellowcake 
Langkah selanjutnya dalam siklus bahan bakar nuklir adalah mengubah kue kuning menjadi gas uranium heksafluorida (UF 6 ) di fasilitas konverter. Tiga bentuk (isotop) uranium terjadi di alam: U-234, U-235, dan U-238. Desain reaktor nuklir AS saat ini membutuhkan konsentrasi (pengayaan) yang lebih kuat dari isotop U-235 untuk beroperasi secara efisien. Gas heksafluorida uranium yang diproduksi di fasilitas konverter disebut UF 6 alami karena konsentrasi asli isotop uranium tidak berubah.

Uranium alami terutama terdiri dari dua isotop, 99,3% adalah 238U dan 0,7% adalah 235U. Proses fisi dimana energi panas dilepaskan dalam reaktor nuklir, berlangsung terutama di 235U. Sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan bahan bakar dengan 235U yang diperkaya hingga level 3–5%. Untuk meningkatkan rasio 235U terhadap 238U, uranium harus diperkaya. Karena pengayaan terjadi dalam bentuk gas, kue kuning diubah menjadi gas uranium heksafluorida (UF6) di fasilitas konversi. Gas UF6 diisi ke dalam silinder besar di mana ia mengeras. Silinder dimuat ke dalam wadah logam yang kuat dan dikirim ke pabrik pengayaan.

 Pengayaan uranium 
Setelah konversi, gas UF 6 dikirim ke pabrik pengayaan di mana masing-masing isotop uranium dipisahkan untuk menghasilkan UF 6 yang diperkaya, yang memiliki konsentrasi U-235 3% hingga 5%.

Gas uranium heksafluorida diperkaya dalam 235U dengan memasukkan gas ke dalam silinder berputar cepat ('sentrifugal'), di mana isotop yang lebih berat didorong keluar ke dinding silinder. Uranium juga dapat diperkaya menggunakan teknologi lama (difusi gas) dengan memompa gas UF6 melalui membran berpori yang memungkinkan 235U untuk melewati lebih mudah daripada isotop yang lebih berat, seperti 238U. Riset
dan aktivitas pengembangan sedang berlangsung untuk memperkaya uap 235U dengan teknik laser.

Dua jenis proses pengayaan uranium telah digunakan di Amerika Serikat: difusi gas dan sentrifus gas. Amerika Serikat saat ini memiliki satu pabrik pengayaan yang beroperasi, yang menggunakan proses sentrifus gas. UF 6 yang diperkaya disegel dalam tabung dan dibiarkan dingin dan mengeras sebelum diangkut ke pabrik perakitan bahan bakar reaktor nuklir dengan kereta api, truk, atau tongkang.

Pemisahan isotop laser uap atom (AVLIS) dan pemisahan isotop laser molekuler (MLIS) adalah teknologi pengayaan baru yang saat ini sedang dikembangkan. Proses pengayaan berbasis laser ini dapat mencapai faktor pengayaan awal (pemisahan isotop) yang lebih tinggi daripada proses difusi atau sentrifus dan dapat menghasilkan uranium yang diperkaya lebih cepat daripada teknik lainnya.

 Rekonversi uranium dan fabrikasi bahan bakar nuklir 
Setelah uranium diperkaya, ia siap untuk diubah menjadi bahan bakar nuklir. Di fasilitas fabrikasi bahan bakar nuklir, UF 6, dalam bentuk padat, dipanaskan menjadi bentuk gas, dan kemudian gas UF 6 diproses secara kimia untuk membentuk bubuk uranium dioksida (UO 2). Serbuk tersebut kemudian dikompresi dan dibentuk menjadi pelet bahan bakar keramik kecil. Pelet ditumpuk dan disegel ke dalam tabung logam panjang berdiameter sekitar 1 sentimeter untuk membentuk batang bahan bakar. Batang bahan bakar kemudian dibundel bersama untuk membuat rakitan bahan bakar. Tergantung pada jenis reaktornya, setiap rakitan bahan bakar memiliki sekitar 179 hingga 264 batang bahan bakar. Inti reaktor tipikal menampung 121 hingga 193 rakitan bahan bakar.

Padat diperkaya uranium hexafluoride (UF6) diubah menjadi pelet uranium oksida (UO2), dengan menekan dan sintering (memanggang) UO2 pada suhu lebih dari 1400 ° C untuk mencapai kepadatan tinggi dan stabilitas. Pelet adalah berbentuk silinder dan biasanya berdiameter 8–15 mm dan panjang 10–15 mm. Mereka dikemas dalam tabung logam panjang untuk membentuk batang bahan bakar, yang bisa menahan suhu dan tekanan tinggi. Batang bahan bakar kemudian dikelompokkan dalam 'bundel rakitan bahan bakar' untuk dimasukkan ke dalam reaktor nuklir. Proses yang sama digunakan untuk membuat campuran bahan bakar oksida (MOX), tersusun uranium dan plutonium oksida.

Ada banyak variasi di antara rakitan bahan bakar yang dirancang untuk berbagai jenis reaktor. Ini berarti bahwa pelanggan memiliki pilihan terbatas pada pemasok rakitan bahan bakar buatan, terutama untuk PWR.

 Pembangkit tenaga listrik 
Setelah rakitan bahan bakar dibuat, truk mengangkutnya ke lokasi reaktor. Rakitan bahan bakar disimpan di tempat di tempat penyimpanan bahan bakar baru sampai operator reaktor membutuhkannya. Pada tahap ini, uranium hanya bersifat radioaktif ringan, dan pada dasarnya semua radiasi terkandung di dalam tabung logam. Biasanya, operator reaktor mengganti sekitar sepertiga teras reaktor (40 sampai 90 rakitan bahan bakar) setiap 12 sampai 24 bulan.

Inti reaktor adalah susunan silinder bundel bahan bakar yang berdiameter sekitar 12 kaki dan tinggi 14 kaki dan terbungkus dalam bejana tekan baja dengan dinding setebal beberapa inci. Inti reaktor pada dasarnya tidak memiliki bagian yang bergerak kecuali sejumlah kecil batang kendali yang dimasukkan untuk mengatur reaksi fisi nuklir. Menempatkan rakitan bahan bakar di samping satu sama lain dan menambahkan air memulai reaksi nuklir.

Setelah bahan bakar dimuat di dalam reaktor nuklir, fisi yang dikendalikan dapat terjadi. Fisi berarti pemisahan radionuklida fisil (misalnya 235U dan 239Pu). Pemisahan melepaskan energi yang digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap tekanan tinggi. Uap memutar turbin yang terhubung ke generator, yang
menghasilkan listrik. Bahan bakar tersebut digunakan dalam reaktor selama 3-6 tahun. Sekitar setahun sekali, bagian dari bahan bakar dibongkar dan diganti dengan bahan bakar baru. Hasil fisi terkendali dalam produksi beberapa elemen, seperti plutonium yang dapat didaur ulang, dan lainnya yang merupakan limbah.

 Penyimpanan bahan bakar bekas 
Rakitan bahan bakar bekas yang dikeluarkan dari reaktor sangat panas dan radioaktif. Oleh karena itu, bahan bakar bekas disimpan di kolam reaktor, di mana air memberikan pendinginan dan pelindung radiasi.
Setelah beberapa tahun, bahan bakar bekas dapat dipindahkan ke tempat fasilitas penyimpanan sementara.

Setelah digunakan dalam reaktor, rakitan bahan bakar menjadi sangat radioaktif dan harus dipindahkan dan disimpan di bawah air di lokasi reaktor dalam kolam bahan bakar bekas selama beberapa tahun. Meskipun reaksi fisi telah berhenti, bahan bakar bekas terus mengeluarkan panas dari peluruhan unsur radioaktif yang tercipta saat atom uranium terbelah. Air di kolam berfungsi untuk mendinginkan bahan bakar dan menghalangi pelepasan radiasi. Dari tahun 1968 hingga 31 Desember 2017, total 276.879 rakitan bahan bakar telah dibuang dan disimpan di lokasi 119 reaktor nuklir komersial yang ditutup dan beroperasi di Amerika Serikat.

Dalam beberapa tahun, bahan bakar bekas mendingin di kolam dan dapat dipindahkan ke wadah penyimpanan tong kering di lokasi pembangkit listrik. Banyak operator reaktor menyimpan bahan bakar bekas mereka di wadah beton atau baja luar ruangan khusus ini dengan pendingin udara.

Langkah terakhir dalam siklus bahan bakar nuklir adalah pengumpulan rakitan bahan bakar bekas dari tempat penyimpanan sementara untuk disposisi akhir di gudang bawah tanah permanen. Amerika Serikat saat ini tidak memiliki gudang bawah tanah permanen untuk limbah nuklir tingkat tinggi.

 Pengolahan bahan bakar nuklir bekas 
Bahan bakar nuklir bekas telah lama diproses ulang untuk mengekstrak bahan fisil untuk didaur ulang dan untuk mengurangi volume limbah tingkat tinggi. Daur ulang hari ini sebagian besar didasarkan pada konversi U-238 yang subur menjadi plutonium fisil. Teknologi pemrosesan ulang baru sedang dikembangkan untuk digunakan bersamaan dengan reaktor neutron cepat yang akan membakar semua aktinida berumur panjang, termasuk semua uranium dan plutonium, tanpa memisahkannya satu sama lain. Sejumlah besar plutonium yang diambil dari bahan bakar bekas saat ini didaur ulang menjadi bahan bakar MOX; sejumlah kecil uranium pulih didaur ulang sejauh ini.

Secara konseptual, mengolah bahan bakar bekas sama dengan mengolah konsentrat mineral logam apa pun untuk memulihkan logam berharga yang terkandung di dalamnya. Di sini 'bijih' (atau secara efektif konsentrat darinya) adalah uranium oksida keramik keras dengan susunan unsur lain (total sekitar 4%), termasuk produk fisi dan aktinida yang terbentuk di dalam reaktor.Ada tiga jenis perawatan metalurgi di peleburan dan kilang logam:
 Pirometalurgi menggunakan panas untuk memulai pemisahan logam dari konsentrat mineralnya ( misalnya peleburan tembaga untuk menghasilkan tembaga melepuh, peleburan timah).
 Elektrometalurgi menggunakan arus listrik untuk memisahkan logam ( misalnya peleburan alumina untuk menghasilkan aluminium).
 Hidrometalurgi menggunakan larutan encer yang melarutkan logam, terkadang dengan sel elektrolisis untuk memisahkannya ( misalnya produksi seng, pemurnian tembaga).

Proses historis dan terkini yang utama adalah Purex, sebuah proses hidrometalurgi. Calon utama adalah elektrometalurgi – sering disebut pyroprocessing karena kebetulan panas. Dengan itu, semua anion aktinida (terutama uranium dan plutonium) dipulihkan bersama.Bahan bakar bekas mengandung beragam nuklida dalam berbagai kondisi valensi. Memprosesnya dengan demikian secara kimiawi rumit, dan menjadi lebih sulit karena banyak dari nuklida tersebut juga bersifat radioaktif.Komposisi uranium yang diproses ulang (RepU) tergantung pada pengayaan awal dan waktu bahan bakar berada di dalam reaktor, tetapi sebagian besar adalah U-238. Biasanya akan memiliki kurang dari 1% U-235 (biasanya sekitar 0,5% U-235) dan juga sejumlah kecil U-232 dan U-236 dibuat dalam reaktor. U-232, meskipun hanya dalam jumlah kecil, memiliki anak nuklida yang merupakan pemancar gamma yang kuat, membuat material tersebut sulit untuk ditangani. Namun, begitu berada di reaktor, U-232 tidak menjadi masalah (menangkap neutron dan menjadi U-233 fisil). Ini sebagian besar terbentuk melalui peluruhan alfa Pu-236, dan konsentrasinya memuncak setelah sekitar 10 tahun penyimpanan.

Pemrosesan ulang secara konseptual dapat mengambil beberapa kursus, memisahkan elemen tertentu dari sisanya, yang menjadi pemborosan tingkat tinggi. Opsi pemrosesan ulang meliputi:
 Pisahkan U, Pu, (seperti hari ini).
 Pisahkan U, Pu+U (sejumlah kecil U).
 Pisahkan U, Pu, aktinida minor f .
 Pisahkan U, Pu+Np, Am+Cm.
 Pisahkan U+Pu bersama-sama.
 Pisahkan U, Pu+aktinida, produk fisi tertentu.
Dalam reaktor saat ini, uranium yang diproses ulang (RepU) perlu diperkaya, sedangkan plutonium langsung digunakan untuk fabrikasi bahan bakar campuran oksida (MOX). Situasi ini memiliki dua masalah yang dirasakan: plutonium yang terpisah adalah potensi risiko proliferasi, dan aktinida minor tetap berada dalam limbah yang dipisahkan, yang berarti radioaktivitasnya berumur lebih panjang daripada jika hanya terdiri dari produk fisi.

 Bentuk kimia umum dari bahan bakar nuklir 
 Bahan bakar oksida 
200px|jmpl
jmpl|200px|Sebuah pelet plutonium bercahaya-panas yang adalah sumber listrik generator termoelektrik radioisotop probe
Konduktivitas panas dari uranium dioksida sangat rendah, hal ini dipengaruhi oleh porositas and proses pembakaran (burn-up). Burn-up menghasilkan produk fissi dalam bahan bakar (seperti lantanida), penyisipan produk fissi seperti palladium, pembentukan gelembung gas fissi seperti xenon dan kripton dan kerusakan bahan bakar akibat radiasi. Rendahnya konduktivitas panas dapat berakibat pada pemanasan berlebih pada pusat pellet bahan bakar. Porositas berakibat pada penurunan konduktivitas panas dan pengembangan bahan bakar ketika digunakan.

Menurut International Nuclear Safety Center   konduktivitas panas dari uranium dioksida dapat dihitung dengan menggunakan serangkaian persamaan dalam kondisi yang berbeda-beda.

Densitas bahan bakar dapat dihubungkan dengan konduktivitas panas menurut persamaan berikut:

p = (ρtd-ρ)/ρ

Dengan ρ adalah densitas bahan bakar dan ρtd adalah densitas teori dari uranium dioksida.

Konduktivitas panas dari fase porous (Kf) dihubungkan dengan konduktivitas fase sempurna (Ko, tidak ada porositas) dengan persamaan berikut. Perlu dicatat bahwa s adalah faktor shape (bentuk) dari lubang.

Kf = Ko.(1-p/1+(s-1)p)

Selain metode pengukuran konduktivitas panas tradisional seperti lees's disk, Forbes' method atau Searle's bar, saat ini biasa digunakan metode sinar laser. Dalam metode sinar laser sebuah cakram bahan bakar berukuran kecil diletakkan dalam pemanggang, setelah dipanaskan sampai suhu tertentu cakram tersebut disinari dengan laser. Waktu yang diperlukan gelombang panas untuk merambat melalui cakram, densitas cakram, dan ketebalan cakram dapat digunakan untuk menghitung konduktivitas panas.

λ = ρCpα
 λ koonduktivitas panas
 ρ densitas
 Cp kapasitas panas
 α difusivitas panas
Jika t1/2 didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan permukaan non-iluminasi untuk mencapai separuh temperatur yang dibangkitkan maka:

α = 0.1388 L2 / t1/2

L adalah ketebalan cakram

Untuk lebih detail silakan lihat di  

 UOX 
Uranium dioksida adalah padatan semikonduktor berwarna hitam. Bahan ini dapat dibuat dengan mereaksikan uranil nitrat dengan "base" (amonia) untuk membentuk padatan (ammonium uranat). Selanjutnya dipanaskan (calcined) untuk membentuk U3O8 yang dapat diubah dengan memanaskannya dalam campuran argon / hidrogen dengan suhu (700 oC) untuk membentuk UO2. UO2 kemudian dicampur dengan pengikat organik dan ditekan menjadi pellet. Pellet ini kemudian di bakar dalam suhu yang jauh lebih tinggi (dalam H2/Ar) kemudian menjalani proses sintering guna menghasilkan padatan dengan sedikit pori.

Konduktivitas panas uranium dioksida tergolong rendah bila dibandingkan dengan metal zirconium, dan terus terus menurun seiring dengan naiknya suhu.

Penting untuk dicatat bahwa penanganan karat (corrosion) pada uranium dioksida pada lingkungan cair serupa dengan proses elektrokimia pada karat galvanik (galvanic corrosion) dari permukaan metal.

 MOX 

Mixed oxide, atau Bahan bakar MOX, adalah campuran dari plutonium dan uranium alam atau uranium depleted yang bersifat serupa (meskipun tidak persis sama) dengan uranium dengan pengkayaan yang digunakan dalam sebagian besar reaktor nuklir. Bahan bakar MOX adalah bahan bakar alternatif dari bahan bakar uranium dengan pengkayaan rendah yang digunakan dalam reaktor air ringan (light water reactor) yang mendominasi jenis PLTN.

Beberapa keprihatinan telah disampaikan berkaitan dengan penggunaan MOX, bahwa penggunaan MOX akan menimbulkan masalah pembuangan limbah baru, meskipun MOX itu sendiri merupakan salah satu cara penanganan kelebihan produksi plutonium.

 Bahan bakar metal 
 Bahan bakar TRIGA 
Bahan bakar TRIGA di gunanakan di reaktor-reaktor TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomics). Bahan bakar TRIGA tersusun dari matriks uranium zirconium hidrida. Bahan bakar jenis ini aman secara inheren. Semakin tinggi temperatur bahan bakar maka semakin tinggi pula tampang lintang (ukuran penyerapan neutron) hidrogen yang ada dalam bahan bakar, sehingga semakin banyak neutron yang hilang akibat serapan ini dan semakin sedikit yang dithermalkan. Sebagian besar teras (core) reaktor jenis ini mempunyai tingkat kebocoran yang tinggi dimana neutron bocor tersebut digunakan untuk penelitian.

 Bentuk kimia bahan bakar nuklir yang jarang digunakan 
 Bahan bakar keramik 
Uranium nitrida
Bahan bakar jenis ini sering menjadi pilihan reaktor yang didesain oleh NASA. Uranium nitrida mempunyai konduktivitas panas yang lebih baik daripada UO2 dan mempunyai titik lebur yang sangat tinggi. Kekurangan bahan bakar ini adalah bahwa nitrogen yang digunakan, 15N (bukannya 14N yang lebih berlimpah jumlahnya), akan menghasilkan 14C dari reaksi pn. Karena nitrogen yang digunakan pada bahan bakar ini sangat mahal harganya, bahan bakar ini dapat didaur ulang dengan metode pyro untuk mendapatkan 15N kembali.

Uranium karbida
Ini adalah bahan bakar nuklir lainnya yang mempunyai konduktivitas panas yang lebih baik daripada uranium oksida.

 Bahan bakar cair 
Larutan garam anhydrous
Bahan bakar jenis ini dilarutkan dalan pendingin reaktor dan biasa digunakan dalam reaktor molten salt percobaan dan sejumlah reaktor percobaan dengan bahan bakar cair lainnya. Bahan bakar cair ini tersusun dari LiF-BeF2-ThF4-UF4 (72-16-12-0.4 mol%), yang mempunyai titik temperatur operasi maksimum 705 °C pada saat percobaan, tapi sebenarnya bisa lebih tinggi lagi karena titik didihnya lebih dari 1400 °C.
Larutan garam uranyl
Reaktor homogen cair menggunakan uranyl sulfate atau garam uranium lainnya dalam air. Reaktor homogen tidak pernah digunakan sebagai reaktor pembangkit daya skala besar. Salah satu kekurangan reaktor ini adalah bentuk bahan bakarnya yang cair, mudah menyebar bila terjadi kecelakaan.

 Lihat pula 
 Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)
 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
 Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN)
 Pembangkit listrik tenaga nuklir
 Reaktor nuklir
 Pengisian bahan bakar online
 Inti reaktor nuklir
 Moderator neutron
 Cairan pendingin
 Air berat
 Batang kendali (reaktor nuklir)
 Startup sumber neutron
 Pompa air umpan boiler
 Bejana tekan reaktor
 Reaktor pembiak
 Generator uap (tenaga nuklir)
 Menara pendingin
 Turbin uap
 Generator listrik
 Light water reactor (LWR)
 Boiling water reactor (BWR)
 Pressurized water reactor (PWR)
 Pressurized heavy-water reactor (PHWR)
 Moderator Grafit:
 Magnox
 Advanced gas-cooled reactor' (AGR)
 RBMK
 Tenaga nuklir berbasis thorium
 Reaktor nuklir
 Reaktor berpendingin gas
 Reaktor suhu sangat tinggi
 Reaktor bola kerikil
 Bahan bakar nuklir
 TRISO
 Farrington Daniels
 Rudolf Schulten
 Pebble bed modular reactor
 HTR-10
 HTR-PM

 Pranala luar dan referensi 

 Bahan bakar PWR 
 NEI fuel schematic 
 Picture of a PWR fuel assembly 
 Picture showing handling of a PWR bundle
 Mitsubishi nuclear fuel Co. 

 Bahan bakar BWR 
 Picture of a "canned" BWR assembly 
 Physical description of LWR fuel 
 Links to BWR photos from the nuclear tourist webpage

 Bahan bakar CANDU 
 CANDU Fuel pictures and FAQ 
 Basics on CANDU design
 THE EVOLUTION OF CANDUÒ FUEL CYCLES AND THEIR POTENTIAL CONTRIBUTION TO WORLD PEACE
 CANDU Fuel-Management Course
 CANDU Fuel and Reactor Specifics (Nuclear Tourist)
 Candu Fuel Rods and Bundles

 Bahan bakar TRISO 
 TRISO fuel descripción 
 NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION OF SiC NUCLEAR FUEL SHELL USING X-RAY FLUORESCENCE MICROTOMOGRAPHY TECHNIQUE
 GT-MHR fuel compact process 
 Description of TRISO fuel for "pebbles" 
 LANL webpage showing various stages of TRISO fuel production

 Bahan bakar CERMET 
 A Review of Fifty Years of Space Nuclear Fuel Development Programs 
 THORIA-BASED CERMET NUCLEAR FUEL: SINTERED MICROSPHERE FABRICATION BY SPRAY DRYING
 THE USE OF MOLYBDENUM-BASED CERAMIC-METAL (CerMet) FUEL FOR THE ACTINIDE MANAGEMENT IN LWRs

 Bahan bakar tipe plat 
 List of reactors at INL and picture of ATR core 
 ATR plate fuel 

 Bahan bakar TRIGA 
 General Atomics TRIGA fuel website 

 Bahan bakar reaktor luar angkasa 
 Space Nuclear Conference 2005 (SNC '05) 

 Bahan bakar fusi 
 Advanced fusion fuels presentation 

mantap


Kategori:Nuklir
Kategori:Komponen pembangkit listrik tenaga nuklir
Kategori:Pembangkit listrik tenaga nuklir
Kategori:Teknologi nuklir